SUR l'analyse de quelques platines de l'oural 33 



tre ; après quelqees secondes on éloigne la flamme, on remue 

 bien la liqueur et on laisse déposer l'acétate basique de fer. La 

 liqueur surnageante est décantée sur un filtre muni d'un cône 

 de platine, le précipité est lavé par décantation à l'eau bouil- 

 lante, contenant un peu d'acétate de soude. Ensuite on redis- 

 sout le précipité dans l'acide chlorliydrique ; lave le liltre à 

 l'eau bouillante acidifiée, réunit ces liqueurs et l'on précipite 

 de nouveau comme acétate ferrique basique. Finalement, on 

 redissout ce précipité dans l'acide chlorliydrique et ou préci- 

 pite à chaud par l'ammoniaque. L'oxyde ferrique calciné est 

 pesé; on calcule le fer métallique correspondant. 



Calcul de l'analyse 



Pour exprimer en pour cent la composition du minerai de 

 platine pur, hormis le sable, on retranche la valeur trouvée en 

 pour cent de celui-ci, du chiffre 100,000 on divise le chiffre 100 

 par le reste obtenu, jusqu'à obtenir cinq décimales. On obtient 

 de la sorte un facteur par lequel on multiplie les pourcentages 

 du minerai brut. 



Comme contrôle de cette méthode, M. Thuringer a préparé 

 un mélange des éléments du minerai de lamine de platine dans 

 les proportions les plus ordinaires et eu a fait ensuite l'analyse; 

 les résultats qu'il a obtenu sont les suivants : 



Platine du Taguil 



M. le prof. Duparc a désiré vérifier également la valeur de 

 cette méthode non pas sur un mélange, mais sur le minerai 



AncirivE.s. t. XL. — .luill<d Utl.'i. 3 



